ET d'hISTOIRE NATrHELLE. 267 



de I'oxide d'antimoine , contenant a-peu-pres | de grain da 

 soufre. 



3". On ^tendit de six parties d'eau le dernier tiers de la dis- 

 solution muriatique ; on y versa de I'acide murialique pour 

 lui rendre la limpidity ; on se servit de zinc pour precipiter 

 1 antimoine : le poids en lut de 22 grains. 



Les produits de cette analyse du graugiltigerz donnent 



Cuivre[g-'-'-°'^|-^|--)°-37. 7^ 



Antimoine. 22 ... , 0.22 



Zinc. . . G. a . . . . 5 



Fer 3.. 35 



Soufre 0.2S . 



Argent- • I c- r 



Manganese./' ■■•■**.' . . .. 



Perte 



2 . 73 



Total-. . • 100 



On voit dans cette analyse du zinc dans un mineral, qui 

 n est pas propreraent une mine de zinc , ce qui est assez rare. 



On avoit cru que ce min^rai contenoit du mercure : pour 

 savoir sice soupcon etoit fonde, j'en pris 5oo grains auxquels 

 ) ajoutai 25o grains de limaille de fer ; je mis le tout dans une 

 cornue d laquelle <5toit adapts un r«5cipient plein d'eau; la 

 distillation ne produisit qu'un peu d'eau, et pas un atome de 

 mercure : il n'y avoit non plus point d'arsenic. 



2. Graugiltigerz de Poratsch, dans la Haute-Hongrie. 



Le graugiltigerz se trouve en masse, avec de la pyrite cui- 

 vreuse, ^galement en masse, dans, une^angue feldspathique 

 travers^e de veines de quartz ; il foroie une varidtd parti- 

 culi^re. 



Sa couleur est gris d'acier clair; 



La cassure est peu brillante et in^gale ; 



11 est doux. 



Mais ce qui le distingue particulierement, est le mercure 

 . qu il contient. Yoila pourquoi Linnd I'appeloit hydravyruin 

 crepUum. "-^ 



LI 2 



